ｺﾝｸﾘｰﾄ用塗料の性能と機能

日本ペイント株式会社
鉄構グループ中丸 大輔

ｺﾝｸﾘｰﾄ用塗料（表面保護工法）の目的① コンクリート構造物の保護② コンクリート構造物の美観付与③ コンクリート構造物の機能性付与

①コンクリート構造物の保護
表面保護工法 設計施工指針(案) 土木学会 2005年
・劣化機構
・劣化度（既設構造物）
・新設構造物or既設構造物

・表面被覆工法（有機・無機）
・表面含浸工法
・断面修復工法※3工法で編成されている。
3

①コンクリート構造物の保護
表面保護工法 設計施工指針(案) 土木学会 2005年
・劣化機構
・劣化度（既設構造物）
・新設構造物or既設構造物

・表面被覆工法（有機・無機）
・表面含浸工法
・断面修復工法※3工法で編成されている。

4

①コンクリート構造物の保護
表面保護工法 設計施工指針(案) 土木学会 2005年
・劣化機構
・劣化度 （既設構造物）
・新設構造物or既設構造物
中性化

塩害

5

ｺﾝｸﾘｰﾄ用塗料（表面保護工法）の目的① コンクリート構造物の保護② コンクリート構造物の美観付与③ コンクリート構造物の機能性付与

①コンクリート構造物の保護
表面保護工法 設計施工指針(案) 土木学会 2005年①保護性能（劣化機構）②美観付与③機能性付与7

コンクリート塗装材の特徴～一般的な塗装仕様～

１）下地処理２）ﾌﾟﾗｲﾏｰ
３）パテ
４）中塗
５）上塗
8

コンクリート塗装材の特徴

１）下地処理２）ﾌﾟﾗｲﾏｰ

1） 下地処理目的

３）パテ

ﾌﾟﾗｲﾏｰとの密着性悪影響を及ぼす、ﾚｲﾀﾝｽ、塵埃、油脂類、塩分等を除去する。

方法

４）中塗
５）上塗

ディスクサンダー、ウォータージェット

ディスクサンダー

ウォータージェット9

コンクリート塗装材の特徴
1） 下地処理

施工前

施工状況

施工後

10

健康寿命①
コンクリート塗装材の特徴
1） 下地処理
各種要因が塗膜寿命に及ぼす影響要因
素地調整(下地調整）程度（1種ケレンと2種ケレンの差）

４９．５

塗回数（２回塗りと３回塗りの差）

１９．１

塗料の種類（塗装系の違い）
その他の要因４．９
２６．５※上記データーは各種さび止めの種類を変更し、油性さび止めの１回塗り、２目塗りの比較した結果である。
最近の塗料であるジンクリッチペイント、エポキシ樹脂塗料、ウレタン樹脂塗料等の重防食系塗料を使用すると、塗料の種類による寄与率は３０％以上と言われている。
又長期防食用の塗装系においては、素地調整の塗膜寿命に対する寄与率も大きくなる
したがって、寿命に及ばす影響は、素地調整と塗料種類によって大部分を占めます。
11

コンクリート塗装材の特徴

１）下地処理２） プライマー

２）ﾌﾟﾗｲﾏｰ
３）パテ成分ｴﾎﾟｷｼ樹脂が多い

４）中塗
５）上塗

目的

コンクリート表層への含侵と補強
コンクリートと被覆材との一体性の確保（密着性）

性状

低粘度、透明、2液型が主流

塗装方法

刷毛、ローラー12１）下地処理

コンクリート塗装材の特徴

２）ﾌﾟﾗｲﾏｰ

3） パテ

３）パテ
４）中塗

成分

ｴﾎﾟｷｼ樹脂が多い

５）上塗

目的

コンクリートの表面の巣穴を埋め、平滑にする（巣穴のままだとピンホールや被覆厚不足に繋がる）

性状

高粘度（粘土状）、2液型が主流、グレー色（塗料液：白、硬化剤：黒）、可使時間が短い（夏場で20分程度）

塗装方法

ヘラ、コテ

13

１）下地処理

コンクリート塗装材の特徴
4） 中塗り２）ﾌﾟﾗｲﾏｰ
３）パテ
４）中塗
５）上塗

一般劣化仕様剥落防止仕様成分

柔軟型ｴﾎﾟｷｼ樹脂

ｴﾎﾟｷｼ樹脂、ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂、ｳﾚｱ樹脂

目的

ひび割れへの追従性
劣化因子の侵入を阻止する

耐荷性（強靭性）
劣化因子の侵入を阻止する性状

中粘度（厚膜塗装が可能）
2液型が主流、調色可能
可使時間が長い

高粘度（繊維ｼｰﾄを接着）
2液型が主流、調色不可
可使時間が短い（夏場で20分程度）

塗装方法

刷毛、ローラー

ヘラ、コテ14コンクリート塗装材の特徴
5） 上塗り１）下地処理２）ﾌﾟﾗｲﾏｰ
３）パテ成分ウレタン樹脂、フッ素樹脂が多い

４）中塗
５）上塗

目的

耐候性、美観性（色、つや）

性状

低粘度、調色可能、2液型が主流

塗装方法

刷毛、ローラー15

コンクリート塗装材

代表的仕様①

鋼道路橋防食便覧 CC-A CC-B

16

コンクリート塗装材

代表的仕様①

鋼道路橋防食便覧 CC-A CC-B 性能

ひび割れ追従性CC-A 塗膜の伸び１％以上
CC-B 塗膜の伸び４％以上

CC-A
ひび割れ頻度が極めて低いｺﾝｸﾘｰﾄ部材（PC桁などのPC部材）
CC-B 多少のひび割れが生じるｺﾝｸﾘｰﾄ部材（橋台、橋脚部などの鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ部材）
17

コンクリート塗装材

代表的仕様①

鋼道路橋防食便覧 CC-B 性能

18

コンクリート塗装材

代表的仕様②構造物施工管理要領【NEXCO】

3-4 ｺﾝｸﾘｰﾄ表面保護

評 価 項 目ＮＥＸＣＯ基準値
標準養生後促進耐候試験後塗膜の外観異常なし

温冷繰返し試験後
耐アルカリ性試験後

しゃ塩性（mg/cm2・日）

５．０×１０-3以下

酸素透過阻止性（mg/cm2・日）

５．０×１０-2以下

水蒸気透過阻止性（mg/cm2・日）

５．０以下

中性化阻止性（mm）

１．０以下標準養生後付着性（MPa）

促進耐候試験後温冷繰返し試験後

１．０以上

耐アルカリ性試験後
標準養生後（23℃）
ひびわれ追従性（mm）

標準養生後（-20℃）
促進耐候性後（23℃）

０．４以上
０．２以上
19

コンクリート塗装材

代表的仕様②構造物施工管理要領【NEXCO】

3-4 ｺﾝｸﾘｰﾄ表面保護

20

ｺﾝｸﾘｰﾄ用塗料（表面保護工法）の目的① コンクリート構造物の保護② コンクリート構造物の美観付与③ コンクリート構造物の機能性付与

③コンクリート構造物の機能性付与
１）塗布型剥落防止工法☆ﾀﾌｶﾞｰﾄﾞQ-R工法

2）視認性付加塗料☆ﾀﾌｶﾞｰﾄﾞｸﾘﾔｰ工法
・鋼道路橋防食便覧 CC-B品質規定合格仕様
・NEXCO 構造物施工管理要領 3.4コンクリート表面保護☆ﾀﾌｶﾞｰﾄﾞスマートVCﾒｯｼｭ工法

22

③コンクリート構造物の機能性付与
１）塗布型剥落防止工法
ﾀﾌｶﾞｰﾄﾞQ-R工法※ 剥落防止性能は、押抜試験が重要！
23押抜試験
試験概要

コアΦ100

押抜試験
試験概要

荷重1.5ｋＮ以上

押抜試験
試験概要

押抜試験
試験概要

押抜試験
試験概要

•1.5ｋＮ
•１０㎜

押抜試験
試験概要

・はく落防止の押し塗試験で得られる荷重-変異曲線
より、変位が10㎜以上の範囲で最大荷重1.5ｋＮ以上が得られること
・最大荷重1.5ｋＮは、約50㎏程度のコンクリート片のはく落を想定し、安全率を見込んだ値としている

１）塗布型剥落防止工法
ﾀﾌｶﾞｰﾄﾞQ-R工法①塗るだけ工法！

工程短縮！

繊維シートを不要に！
速硬化システム採用！

工期短縮！

躯体形状に左右されない作業性！

コストダウン！
目で確認できる！

②伸びる！
変形追従性！
クラック追従！
割れない！

継続した劣化因子の遮断
構造物の長寿命③環境配慮！
塗料の 水性化！
無溶剤化！

※

ＶＯＣの削減！

※ＶＯＣとはＶＯＣ＝揮発性有機化合物 で 塗料中及び希釈シンナーを示す。

１）塗布型剥落防止工法
ﾀﾌｶﾞｰﾄﾞQ-R工法
速硬化システム採用！ ⇒施工前

工程短縮！
工期短縮！
コストダウン！

最短工期 ２日！

施工後１）塗布型剥落防止工法
ﾀﾌｶﾞｰﾄﾞQ-R工法
塗装仕様
商 品 名(一般名称)

標準塗布量(kg/m2)膜厚(μm)

塗付方法

素地調整

ﾀﾌｶﾞｰﾄﾞEWﾌｨﾗｰ(ｴﾎﾟｷｼ系ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ)

１．０〜２．０

-

コテ

プライマー

ﾀﾌｶﾞｰﾄﾞR-Wﾌﾟﾗｲﾏｰ
(水性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系ﾌﾟﾗｲﾏｰ)

０．０４

-

ローラー

中塗

ﾀﾌｶﾞｰﾄﾞQ-R(ｳﾚﾀﾝ/ｳﾚｱ樹脂)

１．４

１０００

コテ

０．１２３０

ローラー

工

程

上塗り

ﾀﾌｶﾞｰﾄﾞUD上塗(ｳﾚﾀﾝ樹脂系上塗り)
又はﾀﾌｶﾞｰﾄﾞＦＤ上塗(ふっ素樹脂系上塗り)

１）塗布型剥落防止工法
ﾀﾌｶﾞｰﾄﾞQ-R工法

健康寿命②
上塗材の耐久性（消耗度）

重防食塗料ガイドブック【社】日本塗料工業会より消耗・・・光沢低下が始まってから【誘導期間】
ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料上塗・・・2年ふっ素樹脂上塗・・・7年

健康寿命②健康寿命②消耗・・・光沢低下が始まってから【誘導期間】
ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料上塗・・・2年
ふっ素樹脂上塗・・・7年

消耗速度
ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料

上塗2μｍ/年
塗膜厚30μｍ÷2μｍ/年=15年
誘導期間2年+塗膜消耗15年＝17年

ふっ素樹脂塗料上塗

0.5μｍ/年
塗膜厚30μｍ÷0.5μｍ/年=60年
誘導期間7年+塗膜消耗60年＝67年

重防食塗料ガイドブック【社】日本塗料工業会より上塗がすべてなくなった場合

１）塗布型剥落防止工法
ﾀﾌｶﾞｰﾄﾞQ-R工法 完了現場 君が代橋

１）塗布型剥落防止工法
ﾀﾌｶﾞｰﾄﾞQ-R工法 完了現場 佃大橋

③コンクリート構造物の機能性付与
１）塗布型剥落防止工法☆ﾀﾌｶﾞｰﾄﾞQ-R工法

2）視認性付加塗料☆ﾀﾌｶﾞｰﾄﾞｸﾘﾔｰ工法
・鋼道路橋防食便覧 CC-B品質規定合格仕様
・NEXCO 構造物施工管理要領 3.4コンクリート表面保護☆ﾀﾌｶﾞｰﾄﾞスマートVCﾒｯｼｭ工法

392）視認性付加塗料☆ﾀﾌｶﾞｰﾄﾞｸﾘﾔｰ工法
使用推奨事例

エナメル塗装漏水跡等の状況確認は目視でも可能だ
が、内部の劣化がわからない

漏水跡

断面修復

•膨れ密集域•漏水跡

出典：lコンクリート構造物の補修、補強、アップグレード論文集(2014年10月)

2）視認性付加塗料☆ﾀﾌｶﾞｰﾄﾞｸﾘﾔｰ工法「ひびわれが見える」塗料
劣化因子
遮断? ? ?
従来塗装
保護機能 ○
ひび割れ等目視点検 ×

劣化因子
遮断 タフガードクリヤー工法！！！

保護機能 ○
ひび割れ等目視点検 ○2）視認性付加塗料☆ﾀﾌｶﾞｰﾄﾞｸﾘﾔｰ工法
・鋼道路橋防食便覧 CC-B品質規定合格仕様 塗装仕様

2）視認性付加塗料☆ﾀﾌｶﾞｰﾄﾞｸﾘﾔｰ工法
・鋼道路橋防食便覧 CC-B品質規定合格仕様 性能

2）視認性付加塗料☆ﾀﾌｶﾞｰﾄﾞｸﾘﾔｰ工法
・NEXCO 構造物施工管理要領 3.4コンクリート表面保護塗装仕様

2）視認性付加塗料☆ﾀﾌｶﾞｰﾄﾞｸﾘﾔｰ工法
・NEXCO構造物施工管理要領 3.4コンクリート表面保護塗装 性能評価 項塗膜の外観

目

結

標準養生後

異常なし

促進耐候試験後異常なし

温冷繰返し試験後

異常なし

耐アルカリ性試験後

異常なし

しゃ塩性（mg/cm2・日）

果

ＮＥＸＣＯ基準値

異常なし

０．３４×１０-3以下

５．０×１０-3以下

酸素透過阻止性（mg/cm2・日）

４．７×１０-2

５．０×１０-2以下

水蒸気透過阻止性（mg/cm2・日）

０．４

５．０以下

中性化阻止性（mm）

０．６

１．０以下

付着性（MPa）

ひびわれ追従性（mm）

標準養生後

１．７２

促進耐候試験後

１．５９

温冷繰返し試験後

１．５４

耐アルカリ性試験後

１．１２

標準養生後（23℃）

０．５４

標準養生後（-20℃）

０．５８

促進耐候性後(２３℃）

０．５３

１．０以上

０．４以上
０．２以上

2）視認性付加塗料☆ﾀﾌｶﾞｰﾄﾞｸﾘﾔｰ工法 完了現場 長崎橋
・NEXCO構造物施工管理要領 3.4コンクリート表面保護塗装 性能

2）視認性付加塗料☆ﾀﾌｶﾞｰﾄﾞｸﾘﾔｰ工法

完了現場
稲荷橋・NEXCO構造物施工管理要領
3.4コンクリート表面保護塗装

施工前
施工後

2）視認性付加塗料☆ﾀﾌｶﾞｰﾄﾞスマートVCﾒｯｼｭ工法

VC-A仕様 VC-B仕様

2）視認性付加塗料☆ﾀﾌｶﾞｰﾄﾞスマートVCﾒｯｼｭ工法

VC-A仕様VC-A仕様 VC-B仕様

VC-B仕様••

東京 ０３－３７４０－１１２０
大阪 ０６－６４５５－９１１３•http://www.nipponpaint.co.jp